24 . ', H E RM B S T Ä D T " i' \ 



• ' Es würde interessant gewesen sein, die Festigkeit der erhaltenen Al- 

 ltagen tmter sich und gegen gewöhnliches Kanonenmetall verglichen, priifen 

 zu können; hierzu mangelte es mir aber an Gelegenheit; ich werde diese 

 Versuche aber zu einer andern Zeit nachholen. 



Es kam nur jetzt darauf an, die erhaltenen Alliagen zu zergliedern, 

 um zu ermitteln, wie die Resultate der Zergliederung mit den proportio- 

 nalen Verhältnissen der zu ihrer Zusammensetzung verwendeten Bestand- 

 theile, stimmen winden. 



Unter denen von andern Chemikern hierzu vorgeschlagenen Schei- 

 dungsarten, schienen mir die von Vauquelin und von Kopp die passend- 

 sten zu sein, 



Vauquelin, der sich vorzüglich mit der Zergliedemng des Messings 

 beschäftigt hat, bedient sich dazu der folgenden Methode. Er löset solches 

 in Salpetersäure auf, fället die Auflösung durch Ätzkali, imd löset 

 das mit gefällete Zinkoxyd durch einen Uberschufs von Atzkali 

 wieder auf. Der Niederschlag wird ausgesiifst, das rückständige Kupfer- 

 oxydhydrat ausgeglühet und der Kupf ergehalt aus seinem Gewichte 

 bestimmt. 



Die alkalische Zinkauflösung wird |mit Schwefelsäure Über- 

 setzt, dann durch kohlensaures Kali gefället. Der Niederschlag wird 

 ausgesiifst, getrocknet, geglühet und aus seinem Gewichte das des metal- 

 lischen Zinks berechnet. 



Nach einer andern von Vauquelin angegebenen Methode, soll man 

 das Messing, imt er Mitwirkimg der Wärme , inconcentrirte Schwe- 

 felsäure auflösen, die Auflösung mit Wasser verdünnen, das Kupfer 

 mittelst einer gewogenen Zinkplatte daraus fällen, den Gewichtsabgang der 

 Zink platte berechnen: dann das Zink durch kohlensaures Kali 

 fällen. Der Niederschlag soll ausgesiifst, getrocknet, ausgeglühet und das 

 Zinkoxyd welches das Messing dargeboten hatte, von dem abgezogen wer- 

 den, welches bei der Fällung des Kupfers hinzugekommen war ; aus dem 

 Ubei-reste hingegen das metallische Zink durch Rechnung bestimmt 

 werden. 



Kopp ziehet über die Legiiimg von Kupfer xmd Zinn, zu ver- 

 schiedenen IMalen Salpetersäure ab und löset dann den Rückstand, mit 

 Hülfe der Wärme, in Schwefelsäiu-e auf. Hier soll das Zinn als Oxyd 



